182 
INTRODUCTION A L’HISTOIRE DES MINÉRAUX. 
QUATRIÈME EXPÉRIENCE. 
« J’ai essayé de coupeller la platine, et pour cela j’ai mis dans une cou- 
« pelle un gros des mêmes grains enlevés par l’aimant, avec deux gros de 
« plomb. Après avoir donné un très-grand feu pendant deux heures, j’ai 
« trouvé dans la coupelle un bouton adhérent, couvert d’une croûte jau- 
« nôtre et un peu spongieuse, du poids de 2 gros 12 grains, ce qui an- 
« nonçait que la platine avait retenu 1 gros 12 grains de plomb. 
« J’ai remis ce bouton dans une autre coupelle au même fourneau , obser- 
« vant de le retourner: il n’a perdu que 12 grains dans un feu de deux 
« heures; sa couleur et sa forme avaient très-peu changé. 
« Je lui ai appliqué ensuite le vent du soufflet, après l’avoir placé dans 
« une nouvelle coupelle couverte d’un creuset de Passaw, dans la partie 
« inférieure d’un fourneau de fusion dont j’avais ôté la grille; le bouton a 
« pris alors un coup d’œil plus métallique, toujours un peu terne, et cette 
« fois il a perdu 18 grains. 
« Le même bouton ayant été remis dans le fourneau de M. Macquer, 
« toujours placé dans une coupelle couverte d’un creuset de Passaw, je 
« soutins le feu pendant trois heures, après lesquelles je fus obligé de i’ar- 
« rêter, parce que les briques qui servaient de support avaient entièrement 
« coulé; le bouton était devenu de plus en plus métallique, il adhérait 
« pourtant à la coupelle; il avait perdu cette fois 34 grains. Je le jetai dans 
« l’acide nitreux fumant pour essayer de le décaper; il y eut un peu d’etfer- 
« vescence lorsque j’ajoutai de l’eau distillée ; le bouton y perdit eiï'ective- 
« ment 2 grains, et j’y remarquai quelques petits trous, comme ceux que 
« laisse le départ. 
« Il ne restait plus que 22 grains de plomb alliés à la platine, à en juger 
« par l’excédant de son poids ; je commençai à espérer de vitrifier cette 
« dernière portion de plomb, et pour cela je mis ce bouton dans une cou- 
rt pelle neuve; je disposai le tout comme dans la troisième expérience, je 
« me servis du même fourneau, en observant de dégager continuellement 
« la grille, d’entretenir au-devant, dans le courant d’air qu’il attirait, une 
« évaporation continuelle par le moyen d’une capsule que je remplissais 
« d’eau de temps en temps, et de laisser un moment la chape entrouverte 
« lorsqu’on venait de remplir le fourneau de charbon; ces précautions aug- 
« rnentèrent tellement l’activité du feu, qu’il fallait recharger de dix minutes 
« en dix minutes : je le soutins au même degré pendant quatre heures, et je 
« laissai refroidir. 
« Je reconnus le lendemain que le creuset de plomb noir avait résisté, 
« que les supports n’étaient que faïeneés par les cendres; je trouvai dans la 
« coupelle un bouton bien rassemblé, nullement adhérent, d’une couleur 
